Bernsteinperlen aus einem mykenischen Kuppelgrabe etc. 
353 
Zunächst wurde versucht, die Schmelzpunkte, richtiger die 
Temperaturintervalle, innerhalb welcher die starre Harzlösung der zu 
untersuchenden Körper in den flüssigen Zustand übergeht, zur Unter- 
scheidung heranzuziehen. Helm 4 ) gibt zwar an, daß Succinit bei 
287 - 300° C. schmilzt, ich konnte jedoch bei 360° 0. noch kein 
Schmelzen im Kapillarrohr, weder beim Succinit, noch bei der Substanz 
der Perlen, noch beim Simetit oder Rumaenit beobachten. (Als 
wärmeübertragende Flüssigkeit wurde hochsiedendes, wasserhelles 
Paraffin verwendet). Ein Thermometer mit höherer Scala als 360° 0. 
stand mir nicht zur Verfügung. Ich mußte daher auf die Fortführung 
dieser Beobachtungen verzichten. Bei ca. 200° C. bräunten sich 
alle vier untersuchten Körper. Bei ca. 300° C. nahmen Stücke 
der zu untersuchenden Körper, die direkt in Paraffin erhitzt wurden, 
kautschuk artige Beschaffenheit an, ohne dabei die Form zu ändern. 
Hach dem Erkalten erhärteten sie wieder, waren aber spröder als vor 
dem Erwärmen und zeigten sich von zahlreichen kleinen Rissen durchsetzt. 
Auch Löslichkeits versuche mit 96% Alkohol gaben keine be- 
friedigenden Resultate, da die Löslichkeit der Substanz der Perlen 
ziemlich auf der Mitte zwischen der des Succinits 5 ) und der des 
Simetits 6 ) lag. Mit Rumaenit 7 ) wurden keine Lösungsversuche ange- 
stellt, da mir zu geringe Mengen zur Verfügung standen. Murgoci 8 ) 
gibt an, daß sich Rumaenit zu 6°/ 0 in Alkohol löst. 
Es wurden folgende Werte ermittelt: 
0,2625 gr Succinit 
wogen 0,2050 „ nach der völligen Extraktion in einer Schleicher- 
Schüllschen Hülse 
0,0575 gr Extrakt == 21,91% (Dauer der Operation ca. 14 Tage). 
4) Helm, Über Gedanit, Succinit usw. Archiv der Pkarmacie, Bd. 233, pag. 193. 
5) Zu diesen und allen folgenden Versuchen war das Ausgangsmaterial folgendes: 
Aus dem Rohmaterial zur Herstellung von Ambroid, sog. ,, klarem gekratztem Knibbel“ 
(d. h. völlig reiner, klarer aber kleinstückiger Bernstein, der von der Verwitterungskruste 
durch Behacken befreit ist), suchte ich mir mit der Lupe auf den Königl. Bernstein- 
werken das beste Material aus (ca. 500 gr). Dieses wurde gemahlen, eine Durch- 
schnittsprobe entnommen, diese fein zerrieben und durch Müllergaze gestäubt. 
6) Simetit stand mir nur als bearbeitete Perle aus Katania zur Verfügung. Das 
Stück stammte aus der Bernsteinsammlung der Universität Königsberg. Das zerriebene 
Harz wurde gleichfalls durch Müllergaze geschickt. 
7) Von Rumaenit stand mir ein ca. 1,5 g schweres Stück von der Farbe des 
Kirschharzes zur Verfügung. Das Stück stammte aus der Bernsteinsammlung der 
Univerität Königsberg. Seine Provinienz war außer Zweifel. 
8) G. Murgoci, Asoc. Romänä pentru inaintarea si respandirea sciintelar, Me- 
moriile Congresului de la Tasi. Bukarest 1903, 1 — 34, 
